## PENGARUH PEMAKAIAN LIMBAH GENTENG BETON TERHADAP MUTU BETON SEDANG

## Warsiti
Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Jln. Prof. H.Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang  50275 Telepon 081325768904 Email : Siti.sipil@gmail.com

## Abstract
In line with the economical development, there are a lot of old buildings renovation which produces material waste like roof tile.To use the  existing roof tile waste, the research on the use of cncrete roof tile waste for concrete  mixture was performed considering  that  concrete  roof  tele  fraction  is  hard  enough.  By  using  part  of concrete roof tile fraction in the agregate  for concrete mixture, it is expected that it doesn’t  affect  the  quality  or  pressure  strength  of  produced  concrete.  This  is  more economical  since  the  pebble  price  is  more  expensive  than  concrete  roof  tile  price. The aim of the reseach is to  find out the percentage of concrete roof tile fraction in the  coarse  aggregate  for  concrete  mixture  so  that  it  doesn’t  affect  the  concrete pressure strenght, seek  for the correlation between concrete pressure strenght and the  precentage  of  concrete  roof  tile  fraction  in  coarse  aggregate  for  concrete mixture, seek for the correlation between concrete pressure strenght and aggregate weathering. In the research, the testing material is in the form of cube 15 x 15 x 15 cm with slump value as  the fixed variable mean while the non fixed variable  is the precentage of concrete roof tile fraction in the mixture, that is 0, 10, 20, 30, 40, 50 % of is coarse aggregate. From the result of the research, it is obtained that in the 10  %  percentage  of  concrete  roof  tile  fraction,  the  generated  concrete  pressure strength  doesn’t  change  or  has  no  influence.  The  correlation  between  concrete pressure strength and the percentage of concrete roof tile fraction in the aggregate is  y = -1.539 x + 242.6 and the correlation between concrete pressure strength and the aggregate weathering is  y = -6.519 x 2 + 242.2 x – 2013. With the percentage ot roof  tile  fraction  in  the  aggregate  asmuch  as  50  %  may  affects  the  decreasing  of concrete quality and the concrete pressure strength reaches 29.5%.
Kata kunci : aggregate composition, concrete quality. pressure strength

## PENDAHULUAN
Semarang termasuk kota yang mengalami perkembangan ekonomi yang cukup tinggi sehingga pembangunan infrastruktur seperti gedung dan perumahan banyak dijumpai  hampir  di  semua  kawasan. Dengan  demikian  banyak  ditemukan limbah  atau  bekas  berbagai  bahan bangunan  seperti  genteng  beton  baik
yang  masih  utuh  maupun  yang  sudah pecah. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk  memanfaatkan  limbah/pecahan genteng  beton  tersebut  untuk  campuran beton sebagai pengganti sebagian agregat  kasar.  Diharapkan  dengan mengganti  sebagian  agregat  kasar dengan pecahan/ limbah  genteng beton, maka  harga  dari  agregat  berkurang (lebih irit), tanpa mengurangi mutu kuat
tekan  dari  beton  yang  dihasilkan  atau dengan  kata  lain  kuat  tekan  beton  yang terjadi tetap sesuai dengan rencana.
Beton merupakan campuran dari agregat  kasar  (kerikil),  agregat  halus (pasir), semen dan air, untuk jenis beton tertentu  ditambah  bahan  tambahan seperti  admixture.  Dengan  berbagai komposisi  dari  masing-masing  bahan campuran  beton,  maka  akan  didapat hasil  mutu  beton  yang  berbeda-beda. Mutu  beton  dapat  dibedakan  menjadi beton  mutu  normal  yaitu  beton  dengan kuat  tekan  200  –  500  kg/cm 2 ,  beton mutu  tinggi  adalah  beton  dengan  kuat tekan  500  –  800  kg/cm 2 ,  beton  mutu sangat  tinggi  adalah  beton  dengan  kuat tekan lebih besar 800 kg/cm 2 . Sifat pecahan genteng beton dan agregat  kasar  (kerikil)    yang  hampir sama  yaitu  mempunyai  sifat  keras,
maka peneliti tertarik untuk mengadakan  penelitian  genteng  beton sebagai  pengganti  sebagian  kerikil dalam  campuran  beton  kususnya  pada beton mutu sedang. Beton mutu sedang umumnya  mempergunakan  campuran dengan  perbandingan  semen  :  pasir  : agregat kasar (kerikil)  = 1 : 2 : 3 atau 1 : 3 : 5. (Segel  Ing, P. Kole Ing, Gideon H. Kusuma, 1993).
Bahan  untuk  membuat  beton pada dasarnya terdiri  dari  agregat  kasar (kerikil),  agregat  halus  (pasir),  semen dan air (Mardock dkk, 1993).
Spesifikasi dan komposisi bahan pembuat  beton  akan  mempengaruhi mutu  beton  yang  terjadi.    Seperti  pasir yang
digunakan sebaiknya menggunakan  pasir  dengan  kandungan lumpur  <  5  %  (Dep.  Perindustrian,  SII
078-75),  agregat  kasar  mempunyai diameter  tertahan  ayakan  4,75  mm  dan lolos  6,50  mm  (Dep.  Perindustrian,  SII 0456-81).  Mutu  atau  kuat  tekan  beton dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor   air semen (fas), jumlah dan jenis  semen,  umur  beton,  sifat  agregat, cara  pemadatan  dan  perawatan  beton. (SKSNI T-15-1990-03, 1990).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui prosentase pecahan genteng beton  terhadap  agregat  kasar  sehingga tidak  akan  mempengaruhi  mutu/kuat tekan  beton, mengkaji hubungan antara prosentase  pemakaian  pecahan  genteng beton  sebagai  bahan pengganti   agregat kasar dengan mutu beton yang dihasilkan,  dan  mengevaluasi  seberapa pengaruh  kekerasan  pecahan  genteng beton  terhadap  kuat  tekan  beton. Adapun  manfaat  penelitian  ini  adalah memberi  informasi  bahwa  limbah genteng  beton  dapat  dipergunakan untuk  bahan  campuran  beton  dan seberapa jauh pengaruh pecahan genteng  beton  terhadap  kuat  tekan beton.

## METODE PENELITIAN
Bahan yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  semen,  kerikil (batu  pecah),  pasir  yang  ada  di  pasaran kota  Semarang  dan  limbah/pecahan genteng beton untuk mengganti sebagian  dari  kerikil.  Pembuatan  benda uji yaitu kubus dengan ukuran 15 x 15 x 15    beton  dengan  komposisi  semen  : pasir : agregat = 1 : 2 : 3, dengan jumlah air  yang  sama  ±  25  %  sehingga  nilai slump  sama  (tetap).  Sedangkan  agregat terdiri  dari  kerikil  +  pecahan  genteng
dengan berbagai variasi untuk mendapatkan kuat tekan yang sama jika agregat tidak dicampur dengan pecahan genteng. Metode Penelitian yang dilaksanakan adalah : a. Menyiapkan bahan yang dipergunakan  antara  lain  semen,
agregat  halus  (pasir),  agregat  kasar (batu  pecah  dan  pecahan  genteng beton).
b. Membuat  agregat  kasar  dari  limbah genteng beton dengan cara mengambil  pecahan  genteng  beton ditumbuk  dan  diayak.  Bahan  yang dipergunakan adalah pecahan genteng  beton  dengan  diameter  > 4,75  mm.  Analisa  ayak  yang dipergunakan adalah pecahan
genteng beton  yang tertahan ayakan 4,75 mm dan lolos 6,50 mm.
c. Pengujian pendahuluan antara lain: -  Uji  kandungan  lumpur  baik agregat kasar maupun agregat halus. -  Uji  kekerasan  agregat  kasar  dan pecahan genteng beton.
d. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:
-  Kekerasan  agregat  (campuran kerikil  +  pacahan  genteng  beton) dari berbagai komposisi.
-  Nilai slump campuran  beton  dari
masing-masing komposisi agregat kasar dan pecahan
genteng beton yang berbeda-beda ditentukan sebagai variabel tetap. -  Nilai  kuat  tekan  beton  dari masing-masing  campuran  setelah
direndam 28 hari.
Metodologi  dalam  penelitian  ini  dapat dijelaskan dalam Gambar 1 diagram alir di bawah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Pendahuluan
a. Kandungan Lumpur Uji  kandungan  lumpur  agregat  halus, dari hasil uji kandungan lumpur didapat bahwa  kandungan  lumpur  dari  agregat halus  lebih  kecil  5  %  hal  ini  dapat dilihat  dari  warna  cairan  lebih  bening dari  pada  warna  cairan  pembanding. Kesimpulan  dari  hasil  uji  pendahuluan bahwa  agregat  halus  dapat  digunakan sebagi  bahan  campuran  agregat  halus untuk campuran beton karena kandungan lumpur lebih kecil dari 5 %, dan tidak perlu dicuci lebih dahulu. b. Uji Kekerasan Dari  uji  kekerasan/keausan  agregat dengan  metode  Los  Angeles  diperoleh data seperti pada Tabel 1 dan Gambar 1 di  bawah.  Berdasarkan  tabel  hasil  uji laboratorium  di  atas  dapat  dapat dikatakan  keausan  limbah  genteng beton lebih besar dari kerikil  atau dapat dikatakan  kerikil  lebih  keras  dari  pada pecahan  genteng  beton.    Keausan campuran  agregat  berbanding  lurus dengan  prosentase  pecahan  genteng beton.
c.  Hasil  uji    kuat    tekan  beton  dari berbagai    komposisi    adalah    seperti pada Tabel 2  hingga Tabel 8 di bawah.
Gambar 1. Diagram alir Penelitian
Tabel 1. Uji kekerasan / keausan agregat dengan metode Los Angeles
Jenis agregat Berat sebelum  Berat sesudah keausan Kerikil (%)  Genteng beton (%) (gram) (gram) (%) 100 0 5000 4108.5 17.830% 90 10 5000 4026.7 19.466% 80 20 5000 3984.6 20.308% 70 30 5000 3948.3 21.034% 60 40 5000 3935.8 21.284% 50 50 5000 3897.2 22.056% 0 100 5000 3658.8 26.824% yes start Study Pustaka Pembuatan benda uji Pengujian Pendahuluan Persiapan bahan No yes Pengujian laboratorium, meliputi kekerasan agregat, slump, kuat tekan
Analisis , meliputi uji dua mean, regresi antara kuat tekan, kekerasan, % genteng
selesai
Gambar 1. Hasil uji kekerasan / keausan agregat dengan metode Los Angeles
Tabel 2. Komposisi agregat kerikil 100 % dan pecahan genteng 0 % No berat (gr) beban (kN)  slump kuat tekan (cm) (kg/cm^2) 1 8100 517 8.5 229.7777778 2 7950 518 8.6 230.2222222 3 8000 522 8.8 232 4 8050 537 8.8 238.6666667 5 8000 518 8.6 230.2222222 Kuat tekan rata-rata 232.1777778 SD (standar deviasi) 6.452112871 Tabel 3. Komposisi agregat kerikil 90 % dan pecahan genteng 10 % No berat (gr) beban (kN) slump kuat tekan (cm) (kg/cm^2) 1 7900 515 9 228.88889 2 8000 520 8.9 231.11111 3 7800 511 8.8 227.11111 4 8050 514 8.8 228.44444 5 8080 529 8.5 235.11111 Kuat tekan rata-rata 230.13333 SD (standar deviasi) 10.895236
y = 0.0008x + 0.1825 R² = 0.9827 0.000% 5.000% 10.000% 15.000% 20.000% 25.000% 30.000% 0 50 100 150 ke au san (% ) % genteng
Tabel 4. Komposisi agregat kerikil 80 % dan pecahan genteng 20 % No berat (gr) beban (kN)  slump kuat tekan (cm) (kg/cm^2) 1 7600 498 8.5 221.3333333 2 7700 508 8.7 225.7777778 3 7700 511 8.8 227.1111111 4 7750 512 8.5 227.5555556 5 7800 514 8.5 228.4444444 Kuat tekan rata-rata 226.0444444 SD (standar deviasi) 30.44058836 Tabel 5. Komposisi agregat kerikil 70 % dan pecahan genteng 30 % No berat (gr) beban (kN) slump kuat tekan (cm) (kg/cm^2) 1 7500 450 8.5 200 2 7400 446 8.7 198.2222222 3 7500 449 8.8 199.5555556 4 7480 447 8.6 198.6666667 5 7450 446 8.7 198.2222222 Kuat tekan rata-rata 198.9333333 SD (standar deviasi) 4.83808349 Tabel 6. Komposisi agregat kerikil 60 % dan pecahan genteng 40 % No berat (gr) beban (kN)  slump kuat tekan (cm) (kg/cm^2) 1 7400 422 9 187.5555556 2 7200 404 8.7 179.5555556 3 7100 384 8.4 170.6666667 4 7100 380 8.5 168.8888889 5 7050 365 8.7 162.2222222 Kuat tekan rata-rata 173.7777778 SD (standar deviasi) 19.17860887
Tabel 7. Komposisi agregat kerikil 50 % dan pecahan genteng 50 % No berat (gr) beban (kN)  slump kuat tekan (cm) (kg/cm^2) 1 7300 373 8.4 165.7777778 2 7400 377 8.7 167.5555556 3 7300 368 8.5 163.5555556 4 7290 358 8.3 159.1111111 5 7310 365 8.7 162.2222222 Kuat tekan rata-rata 163.6444444 SD (standar deviasi) 6.108505303 Tabel 8. Hasil pengujian kuat tekan beton untuk berbagai komposisi No Komposisi Agregat Keausan (%) Kuat  tekan  rata- rata (kg/cm 2 ) Kerikil (%) Pecahan genteng (%) 1 100 (%) 0 (%) 17,830 232,1778 2 90 (%) 10 (%) 19,466 230,1333 3 80 (%) 20 (%) 20,308 223,0444 4 70 (%) 30 (%) 21,034 198,9333 5 60 (%) 40 (%) 21,284 173,7778 6 50 (%) 50 (%) 22,056 163,6444
Dari tabel di atas dapat dikatakan makin banyak  pecahan  genteng  beton  yang dipergunakan  semakin  kecil  kuat  tekan beton yang dihasilkan. Dengan kata lain kuat  tekan  beton  berbanding  terbalik dengan  jumlah  pemakaian  pecahan genteng beton. Pada komposisi prosentase  pecahan  beton  ≤  30  %  dari agregat  kasar  maka  kuat  tekan  beton yang diperoleh < 200 kg/cm 2 (tergolong kuat tekan beton mutu rendah

## Uji Dua Mean
Untuk mengetahui apakah rata-rata kuat tekan  antar  komposisi  dapat  dikatakan sama  atau  berbeda  dilakukan  uji  dua mean (apakah σ a =  σ b =  σ c dst).  Dalam
penelitian  ini,  uji  dua  mean  ini bertujuan  untuk  mengetahui  apakah kuat tekan rata-rata dari beton komposisi  kerikil  100%  (σ a )  dapat dikatakan sama dengan kuat tekan beton dengan  komposisi  kerikil  +  pecahan genteng 10, 20, 30, 40, 50 % (σ b , σ c σ d σ e σ f ).  Hasil  uji  dua  mean  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Pengujian Dua Mean Hipotesa H 0 : μ 1 = μ 2 H 1 : μ 1 ≠ μ 2 Dengan  α  =  0,05        two  tail  (1- 0,05/2;5+5-2), nilai t = 2,31 Hasil uji sebagai berikut: σ a = 232,1778 kg/cm 2 ,σ c =  226.0444 kg/cm 2 ,σ e = 173.7778 kg/cm 2
σ b , = 230.1333  kg/cm 2 ,σ d =  198.9333 kg/cm 2 ,σ f = 163. 6444 kg/cm 2 No. Uji antara Hasil t hitungan Kesimpulan 1 σ a dgn σ b t hit = 0.361 t hit < t = 2,31, H 0 diterima, σ a = σ b 2 σ a dgn σ c t hit = 0.440743 t hit < t = 2,31, H 0 diterima, σ a = σ c 3 σ a dgn σ d t hit = 9.21774 t hit > t = 2,31, H 0 diterima, σ a ≠ σ d
σ a dgn σ e t hit = 6.453451 t hit > t = 2,31, H 0 diterima, σ a ≠ σ e
σ a dgn σ f t hit = 17.440743 t hit > t = 2,31, H 0 diterima, σ a ≠ σ f
Dari hasil uji dua mean dapat dikatakan bahwa pada prosentase pecahan genteng 30  %  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan dapat  dikatakan  sama  dengan  jika prosentase  pecahan  genteng  0  %  atau dengan  kata  lain  tidak  mempengaruhi kuat tekan beton.
Hubungan  Kuat  tekan  beton  dengan prosentase pecahan genteng Grafik  hubungan  antara  kuat  tekan beton dengan prosentase pecahan genteng  dapat  dilihat  pada  grafik  di bawah ini.
Gambar 2. Hubungan antara kuat tekan beton dengan prosentase pecahan genteng
Gambar 3. Hubungan antara Keausan dengan kuat tekan beton
y = -1.5396x + 242.61 R² = 0.9156 0 50 100 150 200 250 300 0 10 20 30 40 50 60 ku at te kan (k g/ cm ^2) Prosentase genteng (%) y = -6.5196x 2 + 242.23x - 2013.5 R² = 0.9233 0 50 100 150 200 250 17 19 21 23 ku at te kan (k g/ cm ^2)
Keausan agregat  (%)
Hubungan  antara  kuat  tekan  beton dengan  prosentase  pecahan  genteng dapat ditulis sebagai berikut: y = -1.539x + 242.6
dimana: y : kuat tekan beton (kg/cm 2 ) X : prosentase pecahan genteng
Dari  hasil  regresi  yeng  terbentuk  maka dapat ditentukan bahwa pada prosentase pecahan  genteng  =  27.68  %  kuat  tekan beton yang dihasilkan = 200 kg/cm 2 . Dari  regresi  yang  terbentuk dapat  dikatakan  bahwa  makin  tinggi tingkat  keausan  agregat  kasar  semakin kecil  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan. Bentuk  regresi  antara    keausan  dengan kuat  tekan  beton  adalah  y  =  -6.519x 2 + 242.2x  –  2013  R²  =  0.923  dimana  y adalah  kuat  tekan  beton  ((kg/cm 2 )  dan X adalah keausan agregat.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian dan
analisis data yang telah dilakukan maka dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pada prosentase  campuran  pecahan  genteng 20 % terhadap agregat kasar tidak akan memepengaruhi  besarnya  kuat  tekan beton  yang  terjadi.  Hubungan  antara prosentase  pecahan  genteng  terhadap kuat  tekan  beton  adalah  berbanding terbalik artinya semakin besar (banyak ) prosentase  pecahan  genteng  semakin kecil  kuat  tekan  beton  yang  terjadi. Adapun  persamaan  antara  kuat  tekan beton dengan prosentase pacahan genteng  adalah      y  =  -1.539x  +  242.6 dengan  Y  =  kuat  tekan  beton  (kg/cm 2 ) dan  X  =  prosentase  pecahan  genteng dalam  campuran  (%).  Berdasarkan regresi  yang  terbentuk,  pada  prosentase
pecahan  genteng  27,66  %  diperoleh kuat  tekan  beton  200  KG/cm^2. Sedangkan  engaruh  keausan  agregat kasar  terhadap  kuat  tekan  beton  adalah y = -6.519x 2 + 242.2x - 2013 dengan Y =  kuat  tekan  beton  (kg/cm 2 )  dan  X  = besar keausan agregat kasar (%).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada semua pihak yang telah membantu  terselenggaranya  penelitian ini, terutama kepada Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M)  Politeknik  Negeri  Semarang dan Ketua Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri
Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA
ASTM,  1994, Annual  Book  Of  ASTM Standards. Volume 04.02 Philadelphia USA
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,
SKSNI  T-15-1990-03. Tatacara Pembuatan  Rencana  Campuran Beton Normal. Departemen Pekerjaan Umum LPMB, Bandung Departemen Perindustrian, SII 0456-81, Butiran Pipih dan Panjang dalam
Agregat Kasar untuk Beton.
Departemen Perindustrian
Departemen  Perindustrian,  SII  078-75,
Kekerasan  Pasir  untuk  Adukan Beton, Departemen Perindustrian Departemen Perindustrian, SII 0077-75,
Kadar  Organik  di  dalam  Agregat Halus  Aduk  Beton, Departemen Perindustrian
Murdock,  L.J.,  KM  Brook,  Stefanus
Hendarko,  Ir.  1993, Bahan  dan Praktek Beton. Jakarta, Erlangga
Segel  Ing,  R.,  P.  Kole  Ing,  Gideon  H. Kusuma Ir. M Eng. 1993, Pedoman Pengerjaan Beton, Jakarta, Erlangga
Subakti,  A.,  1994, Teknologi  Beton dalam  Praktek .  Teknik  Sipil  ITS, Surabaya